名称TFeFeOCaOMgOSiO2K2ONa2OFSPAl2O3大堆料65. 00027. 8001. 2300. 8703. 4300. 0820. 0990. 0310. 4600. 1600. 530巴润矿62. 20011. 4002. 0701. 2902. 3300. 1300. 0800. 3800. 2200. 0731. 230巴润精矿66. 60027. 6001. 3800. 9701. 2600. 0960. 0580. 1400. 6400. 0450. 094钠辉石岩20. 607. 140. 2432. 920. 118. 460. 870. 271. 020. 280钾板岩9. 200. 491. 4052. 512. 251. 1200013. 76表 2膨润土的化学成分( wt% )TFeFeOFe2O3SiO2K2ONa2OCaOMgOAl2O31. 80. 52. 3065. 251. 742. 021. 922. 8011. 90表 3混合料试样的化学成分( wt% )项目TFeFeOCaOMgOSiO2K2ONa2OFSPAl2O3原始混合料65. 0824. 441. 460. 992. 3420. 0970. 0790. 150. 480. 0970. 496( K2O + Na2O) 0. 4%64. 023. 901. 530. 993. 1670. 20. 20. 1520. 4770. 1080. 603( K2O + Na2O) 0. 8%62. 122. 81. 640. 994. 6770. 40. 40. 1670. 4650. 1270. 820( K2O + Na2O) 1. 2%60. 122. 041. 740. 9686. 1480. 60. 60. 1800. 4520. 1451. 032F 0. 5%64. 624. 261. 450. 9872. 3250. 0960. 0780. 50. 4800. 0960. 192F1. 0%63. 924. 001. 430. 9762. 3000. 0950. 0771. 00. 4750. 0950. 487F 1. 5%63. 223. 751. 420. 9662. 2760. 0940. 0761. 50. 4700. 0940. 4822实验结果及讨论2. 1K2O 和 Na2O 含量对试样软熔性能、 抗压强度、显微结构的影响K2O 和 Na2O 含量对压团试样软熔变形温度的影响如图 1 所示。 随着 K2O + Na2O 含量从0. 18% 增加到 1. 2% ,变形温度从 1 643 ℃ 下降到 1 538 ℃ ,影响较为显著。 K2O 和 Na2O 对焙烧后压团试样抗压强度的影响如图 2 所示。 可以看出,随着 K2O + Na2O 含量从 0. 18% 逐渐增03 2013 年第 6 期罗果萍 等F、K、Na 对氧化球团回转窑结圈性能的影响加到 1. 2% , 压团抗压强度从 90. 62 kN/个下降到 56. 85 kN/个,呈线性下降趋势。图 1( K2O + Na2O) 含量对试样软熔变形温度的影响图 2( K2O + Na2O) 含量对试样抗压强度的影响结合试样矿相组成与显微结构进行分析。压团试样的显微结构如图 3 所示, 不同( K2O +Na2O) 含量试样的矿相结构类似, 主要由赤铁矿和液相形成了类似球团矿的结构, 孔隙发育, 偶尔可见很少量的磁铁矿, 脉石极少见, 较小的赤铁矿晶粒一般呈浑圆状, 较大的赤铁矿晶粒边缘也呈浑圆状,在液相中有橄榄石类矿物析出。但不同( K2O + Na2O) 含量试样的矿物组成差别较大,由表 4 可见, 随着( K2O + Na2O) 含量的增加,赤铁矿含量减少, 液相显著增加, 孔隙率降低。 究其原因,在于白云鄂博铁矿中的 K 和 Na主要以复合硅酸盐和硅铝酸盐脉石形态存在,而含 K 和 Na 的复合硅酸盐及硅铝酸盐脉石熔点较低,易发生软熔变形, 加之可与铁矿物及其它脉石组分发生矿化而生成低熔点液相, 从而导致压团试样软化温度降低、 液相量增加、 孔隙率减小、 抗压强 度降低, 使回 转窑结圈 加重。( K2O + Na2O) 含量由 0. 18% 增加到 0. 4% ,液相量即 由 5. 9% 增 加 到 10. 9% , 可 见, (K2O +Na2O) 少量增加即可使压团液相量显著增多, 液相粘结粉料,加剧了回转窑结圈。 因此, 降低混合矿中含 K、Na 高的巴润矿配比, 对于抑制包钢回转窑结圈具有十分重要的意义。